368 
nicht zu dünn seyn und eine Dicke von etwa 2 Linien haben. Sie 
werden in der Trommel entweder auf kupferne Hacken, die am 
Trommelgestell angebracht sind, gelegt oder auf Holzstäbe, wie bei 
II. gesagt worden. Bei den grössern Apparaten ist die Zinkplatte 
von dem Felle gegen 4 Zoll entfernt. 
Nach 24 Stunden findet man die untere Seite des Ziuks mit 
einem schwärzlichen Schlamm bedeckt, welcher auch oft auf die 
Trommel fällt und dann Veranlassung werden kann, dass sich unten 
an dieser kleine Kupferwärzchen ansetzen, welche Löcher im Felle 
hervorbringen. Es ist daher sehr zu empfehlen, die Zinkplatte in 
ein grobes Leinentuch einzuschlagen, die obere Seite für den Leiter 
natürlich ausgenommen. Ich habe den. schwarzen Schlamm unter- 
sucht, nachdem er mit Wasser gut ausgewaschen war und das 
Waschwasser nicht mehr auf Schwefelsäure reagirte. Beim Auf- 
lösen in Salpetersäure bleibt schwefelsaures Bleioxyd zurück und 
die Auflösung zeigt einen kleinen Gehalt an Kupferoxyd und Spu- 
ren von Eisenoxyd. DasBlei, dessen Menge im Zink übrigens ge- 
ring ist, nimmt daher auch Antheil an dem galvanischen Processe. 
Die Zinkplatten werden alle 24 Stunden oder je nach Umstän- 
den auch nach zwei Tagen durch Abbürsten gereinigt und die für 
den Leiter bestimmten Stellen mit einer Feile oder mit Bimsstein 
rein gerieben. 
V; 
Die Platte, welche copirt werden soll, wird, wie ich dieses 
in meiner Galvanographie beschrieben habe, auf ein wohl gereinig- 
tes Kupferblech, welches um einige Zoll ringsum grösser ist, ge- 
legt. Die Ränder dieser Unterlage sind mit Wachs zu decken, 
